Mig yöntemi dökme demirlerin kaynağında sıklıkla kullanılacak bir yöntem değildir. Bunun nedeni Mig kaynağı dökme demirin kaynağında mükemmel bir seçim olmamasıdır. Bu tekniği kullanmak istemenizin tek gerçek nedeni,işlemin daha hızlı ve kolay uygulanabilir olduğudur. Dökme demiri bu şekilde kaynaklamayı seçerseniz, etkili bir şekilde kaynak yapmak için aşağıdaki ipuçlarını aklınızda bulundurmalısınız.
- Nikel tel, mig kaynak tekniğini kullanırken en iyi seçimdir. Kaynatacağınız malzemenin yüzeyini uygun bir şekilde temizleyin. Yaklaşık olarak 200-400 °C tavladıktan sonra kaynak işlemine başlamalısınız. Kaynak işlemi esnasında bu tavı muhafaza ederek kaynak işlemini tamamlayın. Her kaynak dikişinden sonra kaynak dikişinin son noktasındaki krateri kapatın. (Geri dönerek). Yuvarlak başlı bir çekiçle seri ve yavaş darbelerle çekiçleyiniz. Dökme demir kaynağının en önemli proseslerden biri soğutma işlemidir. Kaynağı su veya basınçlı hava gibi soğuk bir şeyle asla soğutmamalısınız. Bunun yerine, tüm bileşen ne kadar yavaş soğursa o kadar iyidir. Bu soğutma ufak bir parça ise kuma gömülerek veya fırına konularak daha büyük parçalarda ise üzeri cam yünü veya taş yünü ile sarılarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte, bu seçenek biraz pahalı olabilir. Yan tarafta bu yöntemde kullanılan bir tele örnek verilmiştir. Alternatif tel olarak paslanmaz telleri düşünebilirsiniz. Çoğu durumda gaz olarak en iyi seçim 97,5 / 2,5 dir. Bu gaz karışı % 97,5 argon ve% 2,5 karbondioksit anlamına gelir .
- Saplama kullanarak kaynağın mekanik dayanımını sağlayabilirsiniz. Ancak bu, gerçekleştirilen işe bağlı olacaktır.